GrägeVy spec. Wärme gebrannter Tlionioaaren. 157 



Specifische Wärme gebrannter roher und glasirter 



Thonwaaren; 



von 



Dr. G rag er. 



Bekanntlich würde das vorzüglichste Material zur 

 Herstellung von Zimmeröfen dasjenige sein, welches die 

 grösste specifische Wärme besitzt, weil dasselbe die meiste 

 Wärme aufnehmen kann, um sie allmälig wieder abzu- 

 geben, ohne die Bewohner zu belästigen. Kein anderer 

 Körper entspricht solcher Anforderung in höherem Grade 

 als das Wasser; man hat daher auch, namentlich in Eng- 

 land, Apparate construirt, vermöge welcher dem Zimmer 

 die nöthige Wärme durch erhitztes Wasser zugeführt wird. 

 Im Allgemeinen haben sich jedoch solche Vorrichtungen 

 nicht praktisch erwiesen und sind darum meistens auch wie- 

 der aufgegeben worden. Wo man nun das Beste nicht 

 erreichen kann, da ist es folgerichtig, sich an das Gute zu 

 halten. Dass Oefen aus Metall, d. h. bei uns Eisen, den 

 Anforderungen an einen guten Heiz -Apparat für Zimmer 

 sehr wenig entsprechen, ist allgemein anerkannt; die Fälle, 

 wo sie den Vorzug vor Thonöfen verdienen, sind selten. 

 Da bei der Wahl der Materie zur Aufrichtung eines 

 Zimmerofens es auf die specifische Wärme derselben an- 

 kommt, so schien es mir nicht ohne alles Interesse, die 

 gewöhnliche Kaxjhel roh und glasirt auf ihre specifische 

 Wärme zu untersuchen, um sie mit der des Eisens ver- 

 gleichen zu können. Dies die Veranlassung zu den fol- 

 genden Versuchen. 



/. Glasur irte Thonkacliel. 

 1. 



a. Gewicht der Kachel 2 Unzen 



„ des Wassers in der sil- 



berneu Schale, deren specifische 

 Wärme auf die des 



b. Wassers reducirt ist -i Unzen 



c. Temperatur der Kachel 76^,4 R. 



